Jurnal Sains Materi Indonesia Indonesian Journal of Materials Science

## PENGARUH PENAMBAHAN ANTI UV  TINVVIN  783 TERHADAP KARAKTERISTIK POLIVINIL KLORIDA
Susi Nurdayat', Tetty Kemala', Sudirman 2 dan Aloma Karo Karo 2 lDepartemen Kimia FMIPA - IPB JI. Raya Pajajaran, Bogor 16144
2Puslitbang Iptek Bahan (P3IB)  - BATAN Kawasan  Puspiptek,  Serpong 15314,  Tangerang

## ABSTRAK
PENGARUH  PENAMBAHAN  ANTI  UV  TINUVIN  783  TERHADAP  KARAKTERISTIK POLIVINIL KLORIDA.  Plastik PVC memiliki kemampuan  lebih  baik dalam mempertahankan panas dan transmisi radiasi gelombang panjang dibandingkan jenis plastik lain, tetapi plastik tersebut dapat terdegradasi karena adanya radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penambahan anti  UV Tinuvin 783 terhadap plastik polivinil klorida yang akan digunakan sebagai pengganti rumah kaca. Tinuvin yang digunakan divariasikan dengan beberapa konsentrasi yaitu 0,1 ;0,3;0,5;0,7; dan 1,0 phr dan dilihat pengaruhnya terhadap karakteristik plastik yang dihasilkan. Resin PVGdicampurkan dengan bahan aditifkemudian dicetak sampai terbentuk lembaran plastik dengan ketebalan 0,5  mm.  Sampel plastik dibentuk dumbell dan dijemur selama 8 minggu. Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan uji tarik, uji  kekerasan,  DTA,  FTIR,  dan  difraksi  sinar-X.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  perubahan  wama menjadi kekuningan pada sampel setelah dilakukan perijemuran selama 8 minggu. Uji kekuatan tarik dan kekerasan terhadap sampel menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata untuk seluruh variasi konsentrasi. Nilai kekuatan tarik dan kekerasan tersebut pada umumnya meningkat setelah penjemuran. Analisis lebih lanjut dengan DTA, FTIR  dan  XRD  menujukkan  hasil  yang  sama  untuk  sampel  dengan  dan  tanpa  penambahan  Tinuvin  783. Berdasarkan hasil analisis termal diperoleh titik leleh PVC pada suhu 175°C dan titik dekomposisi pada suhu 330°C.  Analisis  FTIR  terhadap  sampel  tidak  menunjukkan  adanya  perubahan  struktur  pada  sampel  yang ditandai dengan tidak munculnya gugus fungsi-gugus fungsi baru setelah penjemuran, hanya berupa pergeseran bilangan gelombang. Berdasarkan hasil analisis difraksi sinar X  plastik PVC memiliki struktur yang amorfsama untuk semua sampel yang dianalisis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi Tinuvin 783 tidak mempengaruhi karakteristik plastik yang diperoleh secara nyata.
Kala kunc; : PVC, tinuvin

## ABSTRACT
EFFECT OFTINUVIN 783 ADDED AS UV STABILIZER TO THE CHARACTERIZATION OF POLYVINYL CHLORIDE. PVC  is a  plastic  that have a  good  capability to  maintain heat and  long wave transmission  radiation compared  with  other plastics,  but PVC could  be degraded  with  UV  radiation under sunshine. The research concern to characteristic of PVC plastics as glasshouse with Tinuvin 783 added as UV stabilizer. The research used Tinuvin 783 as UV stabilizer with consentration 0, I ;0,3 ;0,5;0,7; and 1,0 phr. The PVC resin mixed with additive material, the mixed material was molded until to form plastic sheets with 0.5 mm thickness. The plastic samples were formatted to dumbbell and weathering for 8 weeks. The tensile strength, hardness,  DTA,  FTIR,  and  X-ray  Difraction  were  used  for  characterization.  The result  showed  that  PVC plastics had changed  the  colour to yellow after weathering for  8 weeks.  Result  of the  tensile  strength and hardness test not significantly different for all samples. The tensile strength and hardness had increased after weathering. Thermal analysis showed that melting point  175°C and decomposition temperature 330°C. The FTIR analysis result could not show the changes of PVC structure after weathering. The XRD result showed that PVC plastic have amorphous structure for all samples. The research showed that the difference consentration ofTinuvin 783 not significantly effected the characteristic of PVC plastics.
Key words: PVC, tinuvin

## PENDAHULUAN
Konsumsi  polimer  sintetis  dunia  pada  saat  ini kira-kira  70 juta metrik  ton  pertahun,  hampir  56%  di
32
antaranya terdiri dari plastik, 18% merupakan serat, dan 11 % merupakan karet sintetis, sedangkan sisanya terdiri
Vol. 6, No. 1, Oktober 2004, ha] : 32 - 39 Indonesian Journal ofMaterials Science ISSN : 1411-1 098

## PENGARUH PENAMBAHAN ANTI UV TINUVIN 783 TERHADAP KARAKTERISTIK POLIVINIL KLORIDA

## Susi Nurdayat‘, Tetty Kemala', Sudirman2 dan Aloma Karo Karo2
’Departemen Kimin FMIPA — [PB J1. Raya Pajajaran, Bogor 16144

## ZPuslitbang Iptek Bahan (P318) - BATAN

## Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang

## ABSTRAK

## PENGARUH PENAMBAHAN ANTI UV TINUVIN 783 TERHADAP KARAKTERISTIK
POLIVINIL KLORIDA. Plastik PVC memiliki kemampuan lebih baik dalam mempertahankan panas dan transmisi radiasi gelombang panjang dibandingkanjenis plastik lain, tetapi plastik tersebut dapat terdegradasi karena adanya radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penambahan anti UV Tinuvin 783 terhadap plastik polivinil klorida yang akan digunakan sebagai pengganti rumah kaca. Tinuvin yang digunakan divariasikan dengan beberapa konsentrasi yaitu 0,1 ;0,3;0,5;0,7; dan 1,0 phr dan dilihat pengaruhnya terhadap karakteristik plastik yang dihasilkan. Resin PVGdicampurkan dengan bahan aditif kemudian dicetak sampai terbentuk lembaran plastik dengan ketebalan 0,5 mm. Sampel plastik dibentuk dumbell dan dijemur selama 8 minggu. Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan uji tarik, uji kekerasan, DTA, FTIR, dan difraksi sinar—X. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan wama menjadi kekuningan pada sampel setelah dilakukan penjemuran selama 8 minggu. Uji kekuatan tarik dan kekerasan terhadap sampel menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata untuk seluruh variasi konsentrasi. Nilai kekuatan tarik dan kekerasan tersebut pada umumnya meningkat setelah penjemuran. Analisis lebih lanjut dengan DTA, FTIR dan XRD menujukkan hasil yang sama untuk sampel dengan dan tanpa penambahan Tinuvin 783. Berdasarkan hasil analisis termal diperoleh titik leleh PVC pada suhu 175°C dan titik dekomposisi pada suhu 330°C. Analisis FTIR terhadap sampel tidak menunj ukkan adanya perubahan struktur pada sampel yang ditandai dengan tidak munculnya gugus fungsi-gugus fungsi baru setelah penjemuran, hanya berupa pergeseran bilangan gelombang. Berdasarkan hasil analisis difraksi sinar X plastik PVC memiliki struktur yang amorfsama untuk semua sampel yang dianalisis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi Tinuvin 783 tidak mempengaruhi karakteristik plastik yang diperoleh secara nyata.
Kata kunci : PVC, tinuvin

## ABSTRACT

## EFFECT OF TINUVIN 783 ADDED AS UV STABILIZER TO THE CHARACTERIZATION OF
POLYVINYL CHLORIDE. PVC is a plastic that have a good capability to maintain heat and long wave transmission radiation compared with other plastics, but PVC could be degraded with UV radiation under sunshine. The research concern to characteristic ofPVC plastics as glasshouse with Tinuvin 783 added as UV stabilizer. The research used Tinuvin 783 as UV stabilizer with consentration 0,] ;0,3;0,5;O,7; and 1,0 phr. The PVC resin mixed with additive material, the mixed material was molded until to form plastic sheets with 0.5 mm thickness. The plastic samples were formatted to dumbbell and weathering for 8 weeks. The tensile strength, hardness, DTA, FTIR, and X—ray Difraction were used for characterization. The result showed that PVC plastics had changed the colour to yellow aﬁer weathering for 8 weeks. Result of the tensile strength and hardness test not significantly different for all samples. The tensile strength and hardness had increased aﬂer weathering. Thermal analysis showed that melting point 175°C and decomposition temperature 330°C. The FTIR analysis result could not show the changes of PVC structure aﬁer weathering. The XRD result showed that PVC plastic have amorphous structure for all samples. The research showed that the difference consentration of Tinuvin 783 not signiﬁcantly effected the characteristic of PVC plastics.
Key words : PVC, tinuvin

## PENDAHULUAN
Konsurnsi polimer sintetis dunia pada saat ini antaranya terdiri dari plastik, 18% merupakan serat,dan kira—kira 70 juta metrik ton pertahun, hampir 56% di 11% merupakan karet sintetis, sedangkan sisanyaterdiri
Pengaruh Penambahan Anti UV  Tinuvin 783 Terhadap Karakteristik Polivinil Klorida (Susi Nurdayat)
dari bahan pelapis dan bahan perekat. Fenomena tersebut memberikan  gambaran  kepada  kita,  bahwa  plastik merupakan material yang paling banyak digunakan dalarn kehidupan.
Plastik  memiliki  kegunaan  yang  sebanding dengan  logam  dan  kaea.  Hal  terse but  dikarenakan alasan  ekonomis  yang  bisa  diterima.  Plastik  memiliki sifat  yang  lebih  ringan  dan  pada  umumnya  lebih tahan  terhadap  korosi.  Seperti  halnya  logarn,  plastik juga  bisa  dipadukan  dengan  bahan-bahan  lain untuk  memperbaiki  sifat-sifat  fisiknya.  Selain  itu, plastik juga  bisa  diproduksi  dan  diproses  dengan input  energi  yang  lebih  rendah  daripada  logam  dan kaea[I].
Penggunaan  plastik  PVC  di  dalam  bidang pertanianjuga telah dikenal, antara lain untuk pipa-pipa irigasi,  media  tanaman  (polybag),  mulsa,  dan  yang sedang  dipopulerkan  adalah  sebagai  pengganti rumah  kaea  (glasshouse).  Polivinil  klorida  adalah jenis  plastik  yang  memiliki  kemampuan  lebih  baik dalam  mempertahankan  panas  dan  transmisi radiasi  gelombang panjang dibandingkan jenis plastik lain,  tetapi  plastik  terse but  dapat  terdegradasi  karena adanya  radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang terus menerus [2].
Anti  UV  merupakan  senyawa  kimia  yang dapat  memperlambat  proses  degradasi  pada  suatu polimer  [3].  Tinuvin  783  merupakan  eampuran  yang sinergis  dari  Chi mass orb  944  dan  Tinuvin  622 yang  keduanya  tergolong  anti  UV  jenis  HALS (Hindered  Amine  Light Stabilizer). Senyawa  tersebut merupakan anti  UV  yang serbaguna dengan ketahanan ekstraksi  yang  menonjol,  dan  interaksi  pigmen  yang rendah.
Sifat  mekanik  merupakan  aspek  yang  sangat mendasar untuk semua bahan polimer. Sifat mekanik yang biasa  diukur  untuk  mengetahui  karakter  dari  polimer adalah  kekuatan  luluh (yield strength),  kekuatan  tarik (tensile  strength), perpanjangan  putus  (elongation  at break), dan kekerasan (hardness) [4].
Perubahan suhu sangat mempengaruhi sifat dari suatu  polimer  termasuk  plastik.  Hal  terse but  terjadi karena adanya pergerakan molekul  akibat termal  yang mengubah  kumpulan  molekul  atau  mengubah  struktur suatu  polimer.  Analisis  Diferensial  Termal  (DTA) merupakan  suatu  metode  yang  dapat  mendeteksi  efek termal yang menyertai perubahan kimia ataupun  fisika dari  suatu  sampel,  dengan  memberikan  informasi mengenai  titik  leleh,  titik  dekomposisi  dan  transisi gelas [5].
Analisis  lain yang  dilakukan  untuk  mengetahui perubahan  struktur  pada  plastik  setelah  penjemuran adalah dengan menggunakan spektroskopi infra merah fourier transform (FT-IR). Metode analisis FT-IR memiliki beberapa keunggulan seperti tidak adanya sinar sesatan, perbandingan  sinyal/nois  yang  besar,  serta  memiliki resolusi  dan  kepekaan  yang  tinggi  [6].  Sedangkan
analisis  difraksi  sinar-X  (XRD)  dapat  memberikan informasi  mengenai  struktur  molekular  suatu  plastik, informasi  penting  dari  anal isis  XRD  adalah  derajat kristalinitas [7].

## METODEPERCOBAAN

## Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  ialah  resin  PVC  K-57, antioksidan  Irganox  1076,  penstabil  UV  Tinuvin  783, penstabil  proses  T-190,  eksternal  lubrikan  LB-740, internal  lubrikan  LB-115,  processing  aid Metablen P-551 A, dan impact modifier T 102.
Alat  yang  digunakan  ialah  mixer  berkeeepatan tinggi  (Planetary  Mixer),  mesin  Hydraulic  Press  (hot press dan  cold press),  neraea analitik,  peralatan  kaea, alat uji tarik, alat uji kekerasan, DTA, FT-IR, dan XRD.

## CaraKerja

## Pencampuran  Bahan (Blending)
Peneampuran bahan plastik dan aditif dilakukan dengan menggunakan metode penearnpuran kering (Dry Blending) dengan  tujuan  untuk  meneampurkan  resin PVC  dengan  bahan  aditif yang  digunakan.  Untuk melakukan  blending,  mixer  diatur  dengan  keeepatan 100 rpm dan suhu 120°C.
Tinuvin  783  yang  digunakan  pada  tahap  ini sebesar 0,0 phr;  0,1  phr;  0,3  phr;  0,5  phr;  0,7  phr dan 1,0 phr. Aditifini ditarnbahkan pada earnpuran pada saat mixer meneapai  suhu  100°C.  Campuran  tetap  diaduk sampai  suhu  120°C.  Kemudian  setelah  tereapai  suhu tersebut,  mixer  dimatikan  tanpa  menghentikan pengadukan  sarnpai  eampuran  benar-benar dingin  dan siap untuk dieetak.

## Pencetakan  Lembaran  Plastik
Peneetakan  dilakukan  dengan  menggunakan mesin Hydraulic Press yang dipanaskan sarnpai  180 °C. Sebanyak 15 mg eampuran dimasukkan ke dalarn eetakan berukuran 15 em x 15 em yang dilapisi plastik tahan panas lalu ditekan dengan pemanas (hot press) dengan tekanan 150 kg/em 2 dan ditekan dengan pendinginan (cold press) dengan tekanan yang sarna sarnpai diperoleh lembaran plastik dengan ketebalan 0,5 mm.

## Perlakuan Sampel
Setiap lembaran plastik yang akan di  uji  dibagi menjadi  dua  bagian  yaitu  tanpa  perlakuan  euaea  dan dengan  perlakuan  euaea.  Perlakuan  euaea  dilakukan dengan  eara  penjemuran  di  bawah  sinar  matahari langsung  selama  8 minggu  (2  bulan)  terhadap plastik yang telah dibentuk dumbell dengan karakterisasi setiap dua minggu.

## Karakterisasi
Sampel  plastik  yang  telah  dibentuk dumbell (Gambar I), kemudian dilakukan pengujian kekuatan tarik dengan  menggunakan  alat  uji  tarik  Toyoseiki  sesuai standar ASTM D 412 dengan keeepatan uji tarik (cross head speed) 100  mm/menit.  Uji  kekerasan  dilakukan dengan  menggunakan  metode Shore  A dengan penekanan seberat 1 kg pada tiga titik yang berbeda dari sampel dengan ketebalan sampel 1,0 em.
'--=====----'
Gambar 1.  Bentuk dumbell
Karakterisasi  dilanjutkan  dengan  anal isis diferensial termal, spektroskopi infra merah, dan difraksi sinar-X  terhadap  plastik  PVC,  sebelum  dan  setelah dijemur.
Analisis  diferensial  termal  bertujuan  untuk mengetahui  titik  leleh,  titik  dekomposisi,  dan  transisi gelas dari plastik PVc. Analisis dilakukan dengan metode dinamik, yaitu dengan eara memasukkan termokopel ke dalam tabung sampel dan pembanding  yang diletakkan seeara  bersisian  pada  blok  tempat  sampe1.  Kemudian kedua tabung terse but dipanaskan  dan  didinginkan.
Untuk  analisis  gugus  fungsi  dengan  FT-IR, sampel plastik sebanyak 0,5 mg  sampai dengan  1,0 mg dieampur dengan serbuk kering kalium bromida (KBr) sebanyak  100  mg  lalu  digerus.  Campuran  terse but kemudian  ditekan  sehingga  diperoleh  lempeng  yang transparan  dengan  tekanan  10.000  pon/inei 2 sampai dengan  15.000 pon/ineP.  Spektrum IR yang diperoleh memberikan  informasi  mengenai  gugus  fungsi-gugus fungsi dari plastik PVC.
Untuk mengetahui kristalinitas dari plastik PVC dilakukan  analisis  dengan  XRD.  Lembaran  plastik dipotong dengan  ukuran  lem x  3  em.  Sampel tersebut kemudian dipasang pada tempat sampel dan dirotasikan agar benar-benar terorientasi  seeara aeak.  Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat difraksi sinar X tipe  Simadzu  XD-610,  dengan  sudut  putaran  (0) 50° sampai 5° dan dengan keeepatan putaran 2° per menit. HasH  dari  uji  ini  berupa  difraktogram  yang  berupa hubungan antara intensitas dan 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengamatan Visual
Berdasarkan  pengamatan  seeara  visual, perbedaan konsentrasi  Tinuvin 783  yang ditambahkan tidak  mempengaruhi  wama  plastik.  Kejemihan  atau transparansi  plastik  polivinil  klorida  sebelum  dijemur dengan  dan  tanpa  penambahan  Tinuvin  hampir  sarna seperti terlihat pada  Gambar 2.
Vol. 6.  No. I. Oktober 2004. hal: 32 - 39 ISSN: 1411-1098
Hasil  penjemuran  8  minggu  memperlihatkan bahwa plastik PVC dengan konsentrasi Tinuvin 0,7 phr dan  j ,0  phr  memijiki  tranparansi  yang  paling  baik berdasarkan pengamatan visual (Gambar 3).
Gambar 2.  Plastik  PVC  sebelum  dijemur
Gambar 3.  Plastik  PVC  setelah  dijemur  8  minggu
Untuk  mengetahui,  apakah  plastik  yang  telah ditambahkan  anti  UV  mengalami  perubahan  sifat sebelum  dan  setelah  penjemuran,  maka  dilakukan analisis  lanjut dengan  uji  tarik,  uji  kekerasan,  uji  sifat termal (DTA), anal isis struktur(XRD), dananalisis gugus fungsi (FT -IR).

## Kekuatan Tarik (Tensile Strength)
Plastik  PVC  yang  dibuat  pada  penelitian  ini berupa  lembaran  yang  transparan  dengan  ketebalan 0,5 mm, bersifat keras dan getas.
T e g a n g a n
Gambar 4.  Kurva  tegangan-rcgangan  plastik  PVC
Pengaruh Penambahan Anti UV  Tinuvin 783 Terhadap Karakteristik Polivinil Klorida (Susi Nurdayat)
Hal ini bisa dilihat  dari kurva  tegangan-regangan tarik (tensile  stress-strain  curve) yang  dihasilkan  pada  uji kekuatan tariknya (Gambar 4).
Nilai  kekuatan  tarik  paling  besar  untuk  plastik PVC sebelum dijemur pada konsentrasi Tinuvin  0, I pbr sebesar 68,87  MPa, sedangkan nilai terkecil ada  pada konsentrasi Tinuvin 0,5 pbr  sebesar  60,56 MPa. Namun perbedaan nilai  kekuatan tarik tersebut  tidak signifikan.
Gambar  5  merupakan  kurva  hubungan  antara kekuatan  tarik  dan  konsentrasi  Tinuvin  783.  Dari gam bar  terse but  dapat  dilihat  bahwa  perbedaan konsentrasi  tidak  mempengaruhi  nilai  kekuatan  tarik secara signifikan.
--mgle-O 50.00 . -r - ---'-----1 0..0  0.1 Q2 0.3 OA  05  0.6  0.7 as o,g 1.0
Konsentrasi Tinuvin 783 (phr) mgle-8
Gambar  5.  Hubungan  antara  kekuatan  tarik  dan konsentrasi  Tinuvin  783
Adanya pe~emuran mempengaruhi nilai kekuatan tarik,  semakin  lama  waktu pe~emuran nilai  kekuatan tariknya  semakin  meningkat.  Pada  minggu  kedelapan penj emuran  nilai  kekuatan  tarik  tertinggi  pada konsentrasi  Tinuvin 0,3  phr  sebesar 74,24  MPa.  Nilai kekuatan  tarik  plastik  PVC  untuk  tiap  dua  minggu penjemuran dapat dilihat pada Tabel  1.
Tabe!  1.  Nilai  kekuatan  tarik  (MPa)  sampel  PVC Konsentrasi Waktu  penjemuran (minggu) Tinuvin783 (phr) 0 2 4 6 8 0,0 63,00 65,74 69,93 67,03 71,40 0,1 68,87 61,75 67,86 62,42 71,11 0,3 61,77 64,24 68,43 67,66 74,24 0,5 60,56 63,25 67,12 53,61 66,02 0,7 62,63 63,85 66,09 63,56 72,11 1,0 62,41 63,86 67,88 64,65 72,18

## Kekerasan (Hardness)
Kekerasan suatu plastik merupakan suatu ukuran untuk  menunjukkan  ketahanan  plastik  tersebut terhadap  tekanan  dari  benda  lain.  Hasil  penelitian menunjukkan,  bahwa  plastik  PVC  yang  ditambah dengan  Tinuvin  783  memiliki  nilai  kekerasan  yang tidak  berbeda jauh  dengan  plastik  tanpa  penambahan aditif terse but.  Perbedaan  konsentrasi  Tinuvin  juga tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  kekerasan  plastik tersebut.
Gambar  6  merupakan  kurva  hubungan  antara kekerasan  dan  konsentrasi  Tinuvin  783.  Dari  gambar tersebut  terlihat  bahwa  perbedaan  nilai  kekerasan tidak  signifikan  untuk  setiap  perbedaan  konsentrasi. ladi  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  konsentrasi Tinuvin 783 tidak berpengaruh terhadap nilai kekerasan plastik PVc.
,.J.OQ.OO  , c , I! 97.50: {95.00, *
C9~i~ III 9G.OO;
I! , t 87.50! ~ I 85.00 J 0,0 0,1 • 0,3 0,7 konsa1trasiT ..... :lIB (pIr) --+-mgke-O * mgke-8
Gambar  6. Hubungan antara  kekerasan dan konsentrasi  Tinuvin  783
Setelah  minggu  kedelapan  penjemuran  nilai kekerasan meningkat. Kekerasan tertinggi pada minggu kedelapan penjemuran ada pada konsentrasi Tinuvin 783 0,3 phr sebesar 96,67, sedangkan nilai terkecil ada pada konsentrasi  1,0  pbr  sebesar  91,67.  Data  lengkapnya disajikan pada Tabel2.

## Tabe!  1.  Nilai  kekerasan  (Shore  A)  sampel  PVC
Konsentrasi Waktu penjemuran (minggu) Tinuvin783 (phr) 0 2 4 6 8 0,0 94,67 95,33 97,67 95,00 94,33 0,1 92,67 91,00 89,33 92,00 94,67 0,3 93,33 94,67 92,33 97,33 96,67 0,5 92,67 93,33 96,33 96,00 93,67 0,7 92,33 90,67 89,33 92,00 93,33 1,0 93,00 94,00 90,67 96,33 91,67

## Analisis Termal
Hasil analisis termal dari sampel plastik dengan menggunakan  DTA  menunjukkan  hasil  yang  sarna untuk  beberapa  perlakuan  sampel  yang  dianalisis  dan untuk konsentrasi  Tinuvin yang  berbeda.

## Tabe!  3.  Hasil  analisis  termal  dengan  DTA
Sam pel Keterangan Tinuvin  1,0  phr mg  ke-4 Tl175°C Td  330°C Tinuvin  1,0  phr mg  ke-8 TI  175°C Td  330°C Tinuvin  0,0  phr mg  ke-4 Tl  175°C Td  330°C Tinuvin  0,0  phr mg  ke-8 Tl  175°C Td  330°C

## Jurnal Sains Materi Indonesia Indonesian Journal of Materials Science
Tabel 3  memperlihatkan data hasil analisis termal dari beberapa sampel plastik yang berupa nilai titik leleh (TJ) dan suhu dekomposisi (Td).
Berdasarkan  hasil  analisis  termal  dari keempat  sampel  tersebut  menunjukkan  bahwa adanya  penjemuran  dan  perbedaan  konsentrasi Tinuvin 783 tidak mempengaruhi sifat termal dari plastik PVC secara signiflkan.
Gambar 7.  Termogram  plastik  PVC  dengan  Tinuvin 1,0  phr  minggu  ke-4  penjemuran
Gambar  B. Termogram  plastik  PVC  dengan  Tinuvin 1,0  phr  minggu  ke-8  penjemuran
Gambar 9.  Termogram  plastik  PVC  dengan  Tinuvin 0,0  phr  minggu  ke-4  penjemuran
Gambar  10. Termogram  plastik  PVC  dengan  Tinuvin 0,0  phr  minggu  ke-8  penjemuran
Vol. 6, No. I, Oktober 2004,  hal: 32 - 39 ISSN:  1411-1098
Gambar 7, Gambar 8, Gambar9, dan Gambar 10 merupakan termogram dari hasil analisis dengan DTA.

## Analisis Difraksi Sinar-X
Gambar 11.  Difraktogram  plastik  PVC  dengan  Tinuvin 1,0  phr  minggu  ke-4  dan  ke-8  penjemuran
PIIC T"o.r'lllH~OO 2IIP 'II I j®- I WI .. to ,. .. .. '" .. .. ..  .. 2&~) PIle  1'In1l' l'IIo.a'~. ~ ""> '"' I ... f 1;1> .. ~ • to " " .. Jl; .. .. .. OJ U(-..,
Gambar 12.  Difraktogram  plastik  PVC  dengan  Tinuvin 1,0  phr  minggu  ke-O  dan  ke-8  penjemuran
Pemanasan  akibat  sinar  matahari  tidak menyebabkan  perubahan  di  dalam  struktur  molekul plastik PVC. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kristalinitas dengan  difraksi  sinar  X  yang  menunjukkan  hasil yang  sama  pada  setiap  sampel  baik  yang  dijemur maupun  tidak  dijemur  dengan  perbedaan  konsentrasi Tinuvin  783  yang  ditambahkan.  Plastik  PVC  hasil penelitian  ini  berstruktur amorf yang  ditandai  dengan tidak  adanya  puncak-puncak  tajam  pada difraktogram
Tabel 3.  Dugaan  gugus  fungsi  pada Tinuvin  783
Bilangan Gelombang Dugaan Gugus Fungsi (em") 3454,85
Uluran NH
(Amina Sekunder) 3063,37 }
2962,13 UlurCH 2876,31
1736,58
UlurC=O 1427,38 } 1438,64 CH 2 1361,50
1234,22 1119,69 UlurCN 1038,48 Ring vibration 987,375 CH tekuk Tabel 4. Dugaan gugus  fungsi  pada sampel Sampel Bilangan Gelombang sebelum (em") Dugaan Gugus Fungsi dijemur Tinuvin UluraNH 0,0 phr 3412,42 (Am ina Sekunder) 2961,24 } 2918,73 UlurCH 2851,24 1727,91 UlurCH 1429,96 CH 2 Scissor 1336,43 CH 2 wag/twist 1250,61 CH 2 1183,11 UlurCN 1089,58 Ring vibration 961,341 CHtekuk 620,966 UlurC-C1 Tinuvin Ulur N-H (Amina 1,0 phr 3412,42 Sekunder) 2918,73  } U1urC-H 2851,24 1727,91 UlurCH 1429,96 CH 2 Scissor 1250,61 CH 2 1191,79 UlurCN 1191,79 UlurC-N 1098,26 Ring vibration 970,019 CH tekuk 672,071 UlurC-C1
yang  dihasilkan  sehingga kita  tidak dapat  mengetahui derajat kristalinitasnya. Difraktogramnya disajikan pada Gamhar II dan Gamhar 12.

## Analisis Gugus Fungsi
Pada  spektrum  hasil  analisis  FT -IR,  amina sekunder menunjukkan ahsorpsi NH ulur pada panjang gelombang  3412  em",  sedangkan  pita-pita  serapan pada panjang gelombang 2962 em", 2918 em",  dan 2851  em"  merupakan vibrasi dari CH 2 ulur. Vibrasi CH 2 juga terdapat pada panjang gelombang  1250 em",CH 2 scissor terdapat  pada  panjang  gelombang  1429  em", dan  CH 2 wag/twist terdapat  pada  panjarig  gelombang 1336 em". Analisis IR tersebutjuga menunjukkan adanya puneak serapan pada panjang gelombang  1727 em"  yang berada pada daerah vibrasi C=O,  yaitu1690 em"  sampai dengan 1740 em". Namunjika dilihat dari intensitasnya yang kurang kuat seperti halnya puneak untuk C=O yang tajam,  maka  puneak  yang  muneul  pada  panjang
Sampel Bilangan Gelombang setelah (em") Dugaan Gugus Fungsi dijemur Tinuvin UlurNH 0,0 phr 3421,10 (Amina Sekunder) 2962,13  } 2918,73 UlurCH 2851,24 1727,91 UlurCH 1438,64 CH 2 Scissor 1327,75 CH 2 wag/twist 1250,61 CH 2 1191,79 UlurCN 1098,26 Ring vibration 961,341 CHtekuk 620,966 UlurC-CI Tinuvin 2918,73  } U1urC-H 1,0 phr 2859,92 1727,91 UlurCH 1429,96 CH 2 Scissor 1336,43 CH 2 wag/twist 1242,90 CH 2 1191,79 UlurCN 1191,79 UlurC-N 1105,98 Ring vibration 970,019 CH tekuk 672,071 UlurC-C1
gelombang tersebut bukan C=O meIainkan -CH-. Pada panjang gelombang 961 em·1 terlihat juga puneak serapan dari CH tekuk.
Pada  spektrum  terse but  juga  terdapat puneak  serapan  pada panjang  gelombang  1183  em"1 yang  merupakan  puneak  dari  serapan  ulur CN,  dan  pada  panjang  gelombang  1089  em"1 merupakan  vibrasi  einein.  Sedangkan  pada daerah  panjang  gelombang  620  em"1  merupakan uiurC-C1.
Pengaruh  penjemuran  terhadap  struktur plastik  PVC  juga  tidak  dapat  diamati  sampai 8  minggu  penjemuran.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tidak  muneulnya  gugus  karbonil  pada  spektrum FT-IR,  baik  untuk  plastik  yang  ditambah  Tinuvin maupun  yang  tidak.  Gugus  fungsi  yang  muneul pada sarnpel  Tin  08  dan  Tin  18  sarna,  perbedaannya hanya mengalarni pergeseran bilangan gelombang saja dengan  gugus  fungsi  yang  tetap  sarna.
Tabel  4  merupakan  gugus-gugus  fungsi hasil  analisis  FT -IR  terhadap  beberapa  sampel plastik.  Plastik  PVC  yang  ditambah  Tinuvin  783 maupun  tanpa  penambahan  Tinuvin  783  memiliki gugus  fungsi  yang  sarna  setelah  dianalisis dengan  FT-IR. Pada  Tabel  4  dapat  dilihat  untuk sampel  dengan  konsentrasi  Tinuvin  0,0  dan 1,0  phr  memiliki  gugus  fungsi  yang  sarna, dan  hanya  terjadi  pergeseran  bilangan  gelombang saja.
Sebagai  bahan  perbandingan  antara  sampel yang  dianalisis  dengan  Tinuvin  783  disajikan  hasil spektrum  FT-IR dari  Tinuvin  783  pada Garnbar  17. Berdasarkan  spektrumnya  dapat  kita  simpulkan bahwa  gugus  fungsi  yang  muneul  pada  Tinuvin  783 muneuljuga pada spektrum IR dari sampel PVC. Dugaan gugus  fungsi  yang  muneul  pada  Tinuvin  disajikan dalam Tabe13.
Gambar 13.  Spektrum  IR  dari  plastik  PVC  dengan Tinuvin 0,0  phr  penjemuran  minggu  ke-O
Vol. 6, No. J, Oktober 2004,  hal: 32 - 39 ISSN: 1411-1098
Gambar 14.  Spektrum  IR  dari  plastik  PVC  dengan Tinuvin 0,0  phr  penjemuran  minggu  ke-8 <
Gambar 15.  Spektrum  IR  dari  plastik  PVC  dengan Tinuvin 1,0  phr  penjemuran  minggu  ke-O
Gambar 16.  Spektrum  IR  dari  plastik  PVC  dengan Tinuvin 1,0  phr  penjemuran  minggu  ke-8
Gambar 17.  Spektrum  IR  dari  Tinuvin  783
Pengaruh Penambahan Anti UV  Tinuvin 783 Terhadap Karakteristik Polivinil Klorida (Susi Nurdayat)
Gambar 13, Gambar 14, Gambar 15, Gambar 16, dan  Gambar  17  merupakan  spektrum  IR dari  sampel plastik PVC.

## KESIMPULAN
Pengaruh penambahan senyawaan yang bersifat anti  UV  dengan  berbagai  konsentrasi  tidak mempengaruhi  kejemihan  dari  plastik  secara  nyata. Plastik  dengan penambahan Tinuvin 783  0,7 phr sampai dengan  1,0  phr memiliki  transparansi  atau  kejemihan yang paling baik dibandingkan dengan konsentrasi yang lain setelah dijemur selama 8 minggu.
Penambahan anti UV Tinuvin 783 dengan berbagai variasi konsentrasi tidak mempengaruhi nilai kekuatan tarik dan kekerasan plastik PVC secara signifikan. Setelah penjemuran  nilai  kekuatan  tarik  dan  kekerasan  pada umumnya meningkat.
Hasil  analisis  FT-IR,  DTA,  dan  XRD  tidak memperlihatkan adanya perubahan pada plastik dengan perbedaan konsentrasi sebelum dan setelah penjemuran 8 minggu, hal tersebut menunjukkan bahwa plastik PVC hanya  mengalami  perubahan  warna  dengan  tidak mengalami perubahan struktur.

## DAFfARACUAN
[1].  STEVENS, M.P., Kimia Polimer, Terjemahan lis Sopyan, Pradnya Paramita, Jakarta (1989)
[2].  SUBOWO,  W.S.,  Degradasi  Bahan  Plastik  oleh Cuaca  dan  Metode  Pengujiannya, Upaya Membina Kemandirian Bangsa melalui Sains dan Teknologi Kimia Material,  ITB,  Bandung (2003) 4:89-95
[3]. SWARZENBACH  K., Antioxsidants, Di dalam R.  GACHTER & H,  MULLER,  Editor, Plastics Additives Handbook,  Hanser, New York (1985)
[4]. SHEFTEL  V.O., Indirect  Food  additives  and Polymers, Migration and Toxicology, CRC Press, New York (2000)
[5]. RABEK, J.F., Experimental Methods in Polymer Chemistry, John Wiley & Sons, New York (1980)
[6]. TAHID, Spektroskopi  Inframerah  Fourier Transform, Warta KimiaAnalitik , IPB, Bogor (1994) 11:5-9
[7]. ALLOCK  H.R., and LAMPE F. W., Contemporary
Polymer  Chemistry,  Prentice  Hall,  New  Jersey,
(1981)
[8].  ANONIM, PVC Compounding  and Processing,
SBP Board of Consultants & Engineers, Delhi
[9].  ATKINS P.W., Kimia Fisik,  Ed. ke-4, Terjemahan Irma Kartohadiprodjo, Erlangga, Jakarta (1997)
[10].  BILMEYER, F.w., Jr. Text Book of Polymer Science,
Ed. ke-3, John Wiley & Sons, New York  (1984) [11].  BIRLEY A.W., et.  al.,  Plastics Materials Properties and Aplications, Ed. ke-2, Chapman and Hall, New York, (1988)
[12].  ISMOYO  A.H.,  Analisis  Ikatan  Silang Rantai  T Termoplastik PVC Akibat UV dengan FTIR, XRD, dan  Uji  Tarik, Hasil Studi Program  Doktor dan Magister,  (1999) 275-284
[13]. KHOPKAR S.M., Konsep Dasar Kimia Analitik, Terjemahan A.  SAPTORAHARDJO,  UI-Press, Jakarta (1990)
[14].  MARX  F. W.  and  WHITLEY  M., Laboratory Compounding and Test Methods,  Di dalam Edward J.  Wickson, Handbook of PVC Formulating, John Wiley & Sons, New York (1993) [15].  PRESETYO w., PVC Modem Plastics, Di dalam Peranan Litbang IPTEK Bahan dalam Mewujudkan Kemandirian Teknologi  dan Meningkatkan Nilai Tambah  Sumber  Daya Alam  Lokal, Prosiding Pertemuan  Ilmiah  IPTEK  Bahan,  Puspiptek, Serpong (2002) 31-38
[16].  TANTOSO  D.L.,  and  KARTONO  D.,  Pengaruh Penambahan  Aditif  Antioksidan  pada  Bahan Plastik Pertanian Berbasis Polietilena dan Etil Vinil Asetat, Skripsi  Jurusan  Teknik  Kimia  Fakultas Teknik Industri,  ITI,  Serpong (2003)